TEKNIK, 40 (1), 2019, 71-76
doi: 10.14710/teknik.v40n1.23390               Copyright © 2019, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919

## Peningkatan Kuat Tekan dan Kuat Lentur Beton Dengan Variasi Penambahan Serat Daun Nanas
Gusneli Yanti * , Zainuri, Shanti Wahyuni Megasari
Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru, Indonesia 28265

## Abstrak
Beton  merupakan  bahan  bangunan  yang  banyak  dipergunakan,  dikarenakan  bahan  ini  kuat  terhadap tekan  dapat  dengan  mudah  dibentuk  menyesuaikan  dengan  kebutuhan.  Di  sisi  lain  beton  mempunyai kelemahan terhadap lentur serta mempunyai sifat getas, sehingga diperlukan metode untuk memperbaiki kelemahan  tersebut.  Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan  kuat  tarik  beton  dilakukan  dengan penambahan  serat,  sehingga  menjadi  suatu  bahan  komposit  yaitu  beton  dan  serat.  Penelitian  ini bertujuan untuk meningkatkan kuat tekan dan kuat lentur beton dengan variasi penambahan serat sebesar 0%,  1%,  3%,  5%,  dan  7%  terhadap  berat  semen  pada  mutu  beton  K-225.  Perancangan  beton menggunakan metode Department of Environment (DOE), dengan cetakan silinder berukuran 150 mm x 300 mm Jumlah sampel pada setiap penambahan serat sebanyak 3 sampel dan total sebanyak 30 sampel. Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai  kekuatan  tekan  dan  lentur  beton  tertinggi  untuk    variasi    dengan tambahan serat daun nanas sebesar 5 % dengan nilai kuat tekan rata-rata 267,00 kg/cm 2 dan nilai kuat lentur rata-rata 41,61 kg/cm 2 .
Kata kunci : beton; Department of Environment; kuat tekan; kuat lentur; serat daun nanas

## Abstract
[Title:  Improvement  The  Compressive  Strength  and  Flexural  Strength  of  Concrete  by  Adding Variations  of  Pineapple  Leaf  Fibers] Concrete  is  a  building  material  that  is  widely  used,  because  this material  is  strong  against  the  press,  can  be  easily  formed  to  suit  the  needs.  In  the  other  side,  has  a weakness against bending and has brittle properties, so that a method is needed to correct this weakness. One  effort  to  increase  the  tensile  strength  of  concrete  is  done  by  adding  fiber  so  that  it  becomes  a composite material, namely concrete and fiber.  This research aims to improve compressive strength and flexural concrete by adding fiber with variations of 0%, 1%, 3%, 5%, and 7% on the weight of cement on the concrete quality of K-225.  The concrete design uses the Department of Environment (DOE) method, with  cylinder  molds  with  a  size  of  150  mm  x  300  mm.  The  number  of  samples  in  each  variation  were  3 specimens and a total sample of 30 specimens. Testing results show that the highest compressive strength and flexural strength in mixed variations with an additional pineapple leaf fiber of 5%  with an average compressive strength of 267.00 kg / cm 2 and average flexural strength of 41.61 kg / cm 2 .
Keywords : concrete; Department of Environment; flexural strength; compressive strength; pineapple leaf fibers

## 1. Pendahuluan
Produksi buah nanas pada Provinsi Riau periode tahun  2015  memiliki  nilai  tertinggi  dibandingkan dengan buah yang lainnya yaitu sebesar 74.389 ton (BPS
Provinsi Riau, 2019). Jumlah produksi yang sangat besar berbanding lurus dengan limbah organik yang dihasilkan dari  tanaman  buah  nanas,  salah  satunya  yaitu  limbah daun nanas.
Dalam  upaya  memberikan  nilai  tambah  terhadap limbah  yang  belum  termanfaatkan  tersebut,  maka  daun nanas  yang  diolah  dapat  menghasilkan  serat.  Penelitian
------------------------------------------------------------------
*) Penulis Korespondensi.
E-mail: gusneli@unilak.ac.id
yang  dilakukan  oleh  Firman  dkk  (2015)    menunjukkan bahwa serat daun nanas memiliki kuat lentur yang tinggi dengan  massa  serat  daun  nanas  0,7  g  memiliki  kuat lentur  tertinggi  yaitu  5,74  MPa.  Penelitian  ini  juga menunjukkan  bahwa  daun  nanas  juga  memiliki  kuat lentur  yang tinggi dengan  massa serat daun  nanas 0,7 g memiliki kuat lentur tertinggi yaitu 5,74 MPa.
Potensi  kekuatan  serat  daun  nanas  ini  bisa dimanfaatkan untuk pembuatan beton. Beton merupakan bahan bangunan yang banyak dipergunakan, karena kuat terhadap  tekanan,    dan  mudah  dibentuk  sesuai  dengan kebutuhan.  Di  sisi  lain,  beton  mempunyai  kelemahan terhadap  lentur  serta  mempunyai  sifat  getas,  sehingga diperlukan  suatu  solusi  untuk  memperbaiki  kelemahan tersebut.  Salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan kuat tarik beton adalah dengan menambahkan  serat,  sehingga  menjadi  bahan  komposit beton  dan  serat.  Beton  serat  mempunyai  keunggulan meningkatkan  ketahanan  beton  terhadap  abrasi  dan impact ,  meningkatkan  kekuatan  tekan,  lentur  dan  tarik (Sahrudin & Nadia, 2016).
Penelitian  ini  mencoba  mengaplikasikan  serat alam  yakni  serat  daun  nanas  dalam  campuran  beton. Beton  direncanakan  dengan  mutu  beton  K  225  dengan persentase  penambahan  serat  daun  nanas  pada  variasi penambahan  0%,  1%,  3%,  5%,  7%,  terhadap  berat semen.  Tujuan    penelitan  adalah  untuk  mengetahui apakah  dengan  penambahan  serat  daun  nanas    dengan penambahan dengan persentase tertentu dapat meningkatkan nilai kuat tekan dan lentur beton.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Megasari  dkk  (2016)  tentang  campuran  beton  dengan tambahan  serat  nylon  diketahui  bahwa  hasil  pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah diperoleh kecenderungan kurva  yang  sama  yakni  mengalami  peningkatan  pada penambahan limbah serat nylon sebesar 0,1%; kemudian akan  mengalami  penurunan  pada  penambahan  limbah serat  nylon  0,2%.  Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Yanti dkk  (2019)  tentang  penambahan cocofiber pada campuran  beton  dengan  variasi    tertentu  terhadap  berat semen  dengan  panjang  serat  5  cm,  diperoleh  nilai  kuat beton  tertinggi  pada  variasi  campuran  penambahan cocofiber 9  %  sebesar  32,337  MPa.  Penelitian  Gerung (2012)  menunjukkan  perbedaan  kekuatan  tarik  sebagai akibat variasi panjang serat. Variasi panjang serat  daun nanas  yaitu  panjang  1,5  cm  memberikan  kekuatan  tarik yang paling besar dengan nilai 21,36 kg/cm, untuk tarik belah dan 64,79 kg/cm2 untuk tarik lentur pada umur 28 hari.

## 2. Bahan dan Metode
Lokasi  penelitian  berada  di  Laboratorium Program Studi Teknik Sipil Universitas Lancang Kuning di  Jalan  Yos  Sudarso  Km.  8  Kota  Pekanbaru  dan  PT.
Semangat Hasrat Jaya Jalan Pekanbaru-Bangkinang KM 20 Rimbo Panjang.

## 2.1 Bahan
Bahan  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini yaitu:
1. Semen  PCC  produksi  dari  PT.  Semen  Padang, Sumatera Barat,
2. Pasir  (agregat halus) berasal dari Danau Bingkuang
3. Batu pecah (Agregat kasar) berasal dari Batubesurat,
4. Air  berasal  dari  instalasi  air  bersih  di  lingkungan Laboratorium,
5. Daun  Nanas  yang  berumur  1-1,5  tahun  diambil  dari kebun Nanas masyarakat yang berada di Desa Rimbo Panjang
6. Natrium Hidroksida (NaOH)

## 2.2 Rancangan Benda Uji
Penelitian  dilakukan  dengan  menambahkan  serat daun  nanas  pada  campuran  beton  dengan  variasi penambahan  0%,  1%,  3%,  5%,  7%,  terhadap  berat semen  dan  ukuran  panjang  serat  daun  nanas  50  mm. Proporsi  campuran  rancangan  benda  uji  seperti  dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1 Proposi campuran
No % Serat Sampel Pengujian Jumlah Sampel Kuat Tekan Kuat Lentur 1 0 3 3 6 2 1 3 3 6 3 3 3 3 6 4 5 3 3 6 5 7 3 3 6 Total 30
Awal    penelitian    dimulai    dengan    melakukan pengujian    pendahuluan      pada  material,  pembuatan benda  uji,  pengecekan  nilai  slump,  tahapan  perawatan (perendaman)  selama  28  (dua  puluh  delapan)  hari  dan dilaksanakan pengujian tekan dan kuat lentur.

## 2.3 Pemisahan Serat Daun Nanas
Untuk  mendapatkan  serat  yang  kuat,  halus  dan lembut  perlu  dilakukan  pemilihan  daun  nanas  yang cukup dewasa  dan pertumbuhannya sebagian terlindung dari  sinar  matahari  Hidayat  (2008).  Daun  nanas  yang diuji  yaitu  berkisar  antara  umur  1–1,5    tahun  tanam, daun  nanas  diambil  dari  perkebunan  masyarakat  di Rimbo Panjang  Kecamatan Tambang.
Kekuatan  tarik  dan  elongasi  serat  nanas  dapat dioptimalkan  dengan  perlakuan  perendaman  Alkali (NaOH),  dan    penampang  patahan  serat  menunjukkan fenomena fiber pull out , sehingga dapat direkomendasikan  sebagai  bahan  komposit  serat  alam

## TEKNIK, 40 (1), 2019, 73
Wijono  dkk  (2011).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Zainuri  dkk  (2018)  menunjukkan  bahwa  metode pemisahan  serat  pelepah  kelapa  sawit  dengan  metode kimia    yaitu  dengan  penambahan  NaOH  paling  baik digunakan.
Penelitian  ini  pemisahan  serat  dilakuan  dengan cara  direndam  dengan  larutan  NaOH  selama  4  jam. Kemudian  daun  nanas  dicuci  dengan  air  hingga  bersih. Setelah  itu  daun  nanas  disisir  menggunakan  kawat  besi untuk  memisahkan  serat  daun  nanas  dengan  daging daun.  Kemudian  serat  daun  nenas  dicuci  hingga  bersih dan dikeringkan.

## 2.4 Prosedur Pelaksanaan
Penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa  tahapan diawali dengan persiapan, pelaksanaan dan analisis data. Pada  tahap  persiapan,  penelitian  ini  dimulai  dengan studi  literatur  yang  dilanjutkan  dengan  persiapan  dan pengadaan  bahan  susun  beton.  Pengujian  pendahuluan yang  terdiri  dari  pemeriksaan  air  dan  agregat  yang  di laksanakan  sebelum  perencanaan  campuran  beton, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Mix Design/Job Mix untuk campuran beton.
Prosedur  dilanjutkan  dengan  pembuatan  benda uji dan pemeriksaan slump beton dan dilanjutkan dengan pencetakan  sampel,  perawatan  dan  pengujian  benda  uji dan kuat tekan beton dan kuat lentur beton.
2.5 Campuran  ( Mix  Desain) dengan  Metode Department of Environment (DoE)
Desain campuran ( mix design ) dilakukan dengan metode  DoE,  mutu  beton  yang  direncanakan  pada penelitian ini adalah beton dengan kuat tekan rencana K- 225 dengan  komposisi campuran yang didapat:
1. Pasir = 615,22 kg/m 3 2.  Semen = 375,00 kg/m 3 3.  Batu Pecah = 1142,56 kg/m 3 4.  Air = 210 liter/m 3

## 2.6 Analisis Data terhadap Kuat Tekan
Besarnya kuat tekan beton dapat dihitung dengan cara  membagi  beban  dengan  luas  beton.  Nilai  kuat tekan  beton  dapat  dihitung  berdasarkan  Persamaan  1 (BSN, SNI 03- 1974- 2011):
A P c f  ' (1)
keterangan : fc’ = Kuat tekan beton (MPa)
P   = Pembacaan beban (kN)
A  = Luas penampang (mm 2 )

## 2.7  Analisis terhadap Kuat Lentur Beton
Untuk  pengujian  kuat  lentur,  apabila  terjadi bidang  patah  terletak  di  daerah  pusat  dearah  1/3  jarak
titik  perletakan  bagian  tengah,  maka  kuat  lentur  beton dihitung  menurut    (BSN,  SNI  03-  4431-  2011) berdasarkan Persamaan 2:
2 1 . . h b L P   (2)
Namun  apabila  patahnya  benda  uji  ada  diluar  pusat (daerah  1/3  jarak  titik  perletakan  bagian  tengah),  dan jarak  antara  titik  pusat  dan  titik  patah  kurang  dari  5% dari jarak antara titik perletakan maka kuat lentur beton dihitung  menurut  menurut  (BSN, SNI 03- 4431- 2011) berdasarkan Persamaan 3:
2 1 . . h b a P   (3)
Keterangan : δ1  = kuat lentur benda uji (MPa)
P   = beban tertinggi yang terbaca pada mesin uji
(pembacaan dalam      ton sampai 3 angka belakang koma)
L   = jarak (bentang antara dua garis perletakan (mm) b = lebar tampang lintang patah arah horizontal (mm) h = lebar tampang lintang patah arah vertikal (mm) a = jarak rata-rata antara tampang lintang  patah dan tumpuan luar yang terdekat, diukur pada 4 tempat pada sudut dari bentang (mm)
3 . Hasil dan Pembahasan
3.1 Kuat tekan beton
Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  saat  benda    uji berumur 28 hari dengan menggunakan alat Compression Testing  Machine (CTM).  Data  hasil  penelitian  yaitu berupa  nilai  P  (beban)  dibagi  dengan  luas  permukaan benda uji yang di tekan menghasilkan kuat tekan beton. Nilai  didapat  dari  rata-rata  sampel  berbentuk  silinder ukuran 15cm x 30 cm dengan variasi penambahan serat daun  nanas 0%,  1%,  3%,  5%,  dan  7%  dan  kuat  tekan beton rencana K-225.
Penelitian yang dilakukan oleh Sahrudin & Nadia (2016) menyebutkan terjadi peningkatan kuat tekan pada beton  dengan  penambahan  serat,  penelitian  ini  selaras dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Yanti  dkk, (2019)    menyebutkan  dengan  penambahan  serat  dalam hal  ini cocofiber panjang  50  mm  dan  variasi penambahan cocofiber sampai  dengan  9%  terjadi peningkatan nilai kuat tekan beton.
Nilai  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  dengan penambahan  serat  daun  nanas  pada  campuran  beton terbukti  menambah  kekuatan  beton  dibandingkan dengan  beton  normal.    Nilai  tertinggi  kuat  tekan  beton pada penambahan 5 % jumlah serat daun  nanas, namun penambahan  serat  daun  nanas  pada  persentase  yang lebih  besar  justru  akan  menurunkan  kemampuan  beton dalam  menopang  gaya  tekan  seperti  terlihat  pada  Tabel 2.

## TEKNIK, 40 (1), 2019, 74
doi: 10.14710/teknik.v40n1.23390               Copyright © 2019, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Tabel 2. Nilai kuat tekan beton
Persentase Serat Benda Uji Kuat Tekan ( kg/cm 2 ) Kuat Tekan Rata rata (kg/cm 2 ) 0 1 248,9 240,82 2 233,9 3 239,7 1 1 251,2 244,28 2 255,3 3 226,4 3 1 254,1 260,26 2 258,7 3 268,0 5 1 285,9 267,00 2 243,1 3 272,0 7 1 243,7 235,81 2 229,8 3 233,9
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  Tabel  2  dapat diketahui variasi penambahan serat daun nanas terhadap kuat  tekan  beton,  seperti  pada  Gambar  1  dapat  dilihat grafik hubungan antara kuat tekan beton terhadap variasi penambahan serat daun nanas.
220 230 240 250 260 270 0% 1% 3% 5% 7% 240,82 244,28 260,26 267,00 235,81 K u a t T e k a n B e to n ( k g / c m 2 )

## Variasi Penambahan Serat Nanas
Gambar 1 . Hubungan kuat tekan beton terhadap variasi penambahan serat daun nanas
Nilai  kuat  tekan  rata-rata  beton  tanpa  tambahan serat  sebesar  240,82  kg/cm 2 dan  nilai  kuat  tekan  beton tertinggi pada variasi campuran  dengan tambahan serat daun nanas sebesar 5% dengan nilai kuat tekan rata-rata 267,00 kg/cm 2 seperti terlihat pada Gambar 1.
Secara  lebih  rinci,  selisih  penambahan  serat terhadap  kuat  tekan  beton  dapat  dilihat  pada  Tabel  3. Nilai  kuat  tekan  beton  berdasarkan  Tabel  3  dapat diketahui  bahwa  dengan  penambahan  serat  daun  nanas sebesar  7  %  mengalami  penurunan  terhadap  beton normal  sebesar  2  %,  kondisi  ini  dikarenakan  jumlah serat yang cukup banyak sehingga menimbulkan  rongga didalam  beton  yang  menyebabkan  pemadatan  beton
kurang  optimal  dan  juga  akibat  sebaran  serat  kurang merata,  karenanya  serat  berkumpul  dan  membentuk rongga  dalam  beton.  Untuk  itu  perlu  dilakukan pengoptimalan  pemadatan  dengan  menggunakan  alat pemadat.
Tabel 3 .  Selisih  Penambahan  serat  terhadap  kuat  tekan beton Variasi Serat Kuat tekan rata-rata (kg/cm 2 ) Selisih Kuat tekan Kg/cm 2 % 0% 240,82 - - 1% 244,28 3,46 1 3% 260,26 19,44 8 5% 267,00 26,18 11 7% 235,81 -5,01 -2
Variasi penambahan 5 % jumlah serat daun nanas pada  campuran  beton  menunjukkan  bahwa  dengan penambahan  serat  5%  merupakan  nilai  variasi  serat optimum  yang  dapat  ditambahkan  ke  dalam  adukan beton  karena  dengan  penambahan  variasi  serat  dengan kadar  optimum  serat  mengisi  hampir  seluruh  rongga yang  ada  dan  dengan  kadar  serat  yang  tidak  berlebihan maka adukan tidak kekurangan bahan ikat (pasta semen) yang  mengikat  serat  sehingga  tidak  menyebabkan berkurangnya  lekatan  yang  dapat  mengakibatkan gesekan  dan  ikatan  antara  bahan  susun  beton  setelah mengeras.

## 3.2 Kuat lentur beton
Kuat  lentur  beton  merupakan  kemampuan  beton dalam menahan lendutan hingga terjadi kegagalan. Data hasil  kuat  lentur  beton    dengan  variasi  persentase penambahan  serat  0  %,  1  %,  3  %  ,  5  %  dan  7  %  pada pengujian hasil test kuat lentur dapat dilihat pada  Tabel 4.

## Tabel 4 . Kuat lentur beton
Persentase Serat Benda Uji Kuat Lentur σc (Kg/cm 2 ) Kuat Lentur Rata - Rata (kg/cm 2 ) 0 1 36.7 35.36 2 34.0 3 35.4 1 1 36.7 36.63 2 35.7 3 37.5 3 1 38.1 38.31 2 37.4 3 39.4 5 1 40.5 41.61 2 42.3 3 42.0 7 1 40.8 39.67 2 38.8 3 39.4
Nilai  kuat  lentur  rata-rata  beton  normal  sebesar 35,36  kg/cm 2 .  Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dari pengujian  kuat  lentur  dengan  penambahan  serat  daun nanas  dengan  variasi  1  %  sampai  5  %  mengalami kenaikan  nilai  kuat  lentur  walaupun  sempat  mengalami sedikit  penurunan  pada  variasi  7  %  namun  nilainya masih  diatas  nilai  kuat  lentur  beton  tanpa  serat.  Nilai kuat  lentur  tertinggi  pada  variasi  campuran    dengan tambahan  serat  daun  nanas  sebesar  5  %  dengan  nilai kuat lentur rata-rata 41,61 kg/cm 2 .
Hasil pengujian pada Tabel 4 dapat digambarkan dengan  grafik  hubungan atara variasi penambahan serat daun nanas terhadap kuat lentur beton seperti Gambar 2 . Jumlah  serat  berbanding  lurus  dengan  kuat  lentur,  kuat lentur  beton  serat.  Semakin  banyak  jumlah  serat semakin besar pula nilai kuat lentur beton serat. Kinerja serat dipengaruhi oleh jumlah serat pada daerah retakan. Semakin  banyak  serat  pada  daerah  retakan  maka semakin  besar  pula  perlawanan  yang  diberikan  oleh serat  tersebut  dalam  menahan  retakan  semakin  besar (Saifudin, As’ad, & Sunarmasto, 2015).
32 34 36 38 40 42 0% 1% 3% 5% 7% 35,36 36,63 37,74 41,61 39,67 K u a t L e n tu r B e t o n ( k g / c m 2 )

## Variasi Penambahan Serat Nanas
Gambar 2 . Hubungan kuat lentur beton terhadap variasi penambahan serat daun nanas
Secara  lebih  rinci,  selisih  penambahan  serat terhadap  kuat  lentur  beton  dapat  dilihat  pada  Tabel  5. Berdasarkan  Tabel  5,  kuat  letur  beton  dengan penambahan serat daun nanas mengalami kenaikan kuat lentur  pada  variasi  penambahan  serat  1  %  sampai dengan  7  %.  Penambahan  kuat  lentur  tertinggi  pada variasi campuran 5 %  didapat kenaikan kuat lentur rata- rata  sebesar  18  %  atau  6,25  kg/cm 2 .  Variasi  campuran penambahan  serat  7%  terjadi  penurunan  kuat  lentur dibandingkan dengan hasil pengujian kuat lentur dengan variasi campuran 5 %, namun tetap lebih baik dari beton tanpa  serat.  Peningkatan  kuat  lentur  pada  beton
menunjukkan  adanya  daya  lekat  yang  baik  antara  serat dengan bahan penyusun beton
Tabel  5 .  Selisih  penambahan  serat  terhadap  kuat  lentur beton
Penambahan serat Kuat lentur (kg/cm 2 ) Selisih Kuat lentur Kg/cm 2 % 0% 35,36 0,00 0% 1% 36,63 1,27 4% 3% 38,31 2,95 8% 5% 41,61 6,25 18% 7% 39,67 4,31 12% 4 . Kesimpulan Hasil
pengujian menunjukkan bahwa penambahan  serat  daun  nanas  pada  campuran  beton dengan  variasi    0  %,  1%,    3%,  5%  dan  7%  terhadap berat  semen  mampu  meningkatkan  nilai  kuat  tekan  dan kuat lentur pada mutu beton K-225. Tanpa penambahan serat  nanas  nilai  kuat  tekan  rata  rata  adalah  240,82 kg/cm 2 dan  nilai  kuat  lentur  rata-rata  adalah  35,36 kg/cm 2 .  Penambahan  serat  daun  nanas  sebesar  5% terhadap  berat  semen  pada  campuran  beton  berhasil meningkatkan  kuat  tekan  mencapai  nilai  tertinggi  pada 267,00 kg/cm 2 dan nilai kuat lentur tertinggi pada 41,61 kg/cm 2 .

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  penulis  sampaikan  kepada  LPPM Univeritas  Lancang  Kuning  atas  penyediaan  dana penelitian  dan  tim  teknisi  Laboratorium  Beton  Program Studi  Teknik  Sipil  Univeritas  Lancang  Kuning  dan  PT. Semangat Hasrat Jaya atas bantuan yang telah diberikan.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2019. Provinsi Riau Dalam Angka 2019. Pekanbaru: BPSP. BSN  2011.  SNI  03-  1974-  2011:  Cara  Uji  Kuat  Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder. Jakarta: BSN.
BSN  2011,  SNI  03-  4431-  2011 ;  Cara  uji  kuat  lentur beton  normal  dua  titik  pembebanan.  Jakarta: BSN.
Firman,  S.  H.,  Muris,  &  Subaer.  (2015).  Studi  sifat mekanik  dan  morfologi  komposit  serat  daun nanas-  epoxy  ditinjau  dari  fraksi  massa  dengan orientasi serat acak. Jurnal Sains Dan Pendidikan Fisika , 11 (2), 185–191.
Gerung,  L.  M.  N.  (2012).  Pengaruh  Serat  Daun  Nenas Dengan  Konsentrasi  Serat  0,075%  Dan  Variasi Panjang  Serat  0,5cm;  1,0cm;  1,5cm  Terhadap Kuat  Tarik  Beton  Normal. Media  Engineering , 2 (2), 135–142.
Hidayat,  P.  (2008).  Teknologi  pemanfaatan  serat  daun nanas  sebagai  alternatif  bahan  baku  tekstil.
Teknoin , 13 (2), 31–35.
Megasari,  S.  W.,  Yanti,  G.,  &  Zainuri,  Z.  (2016). Karakteristik  Beton  Dengan  Penambahan  Limbah Serat  Nylon  Dan  Polimer  Concrete. SIKLUS:
Jurnal Teknik Sipil , 2 (1), 24–33. https://doi.org/https://doi.org/10.31849/siklus.v2i1 .202
Sahrudin, & Nadia. (2016). Pengaruh Penambahan Serat Sabut Kelapa Terhadap Kuat Tekan. Komstruksia , 7 (2), 13–20.
Saifudin, A., As’ad, S., & Sunarmasto. (2015). Pengaruh Dosis, Aspek Rasio, dan Distribusi Serat Terhadap Kuat Lentur dan Kuat Tarik Belah Beton Berserat Baja. Matriks.Sipil.Ft.Uns.Ac.Id , 369–376. Wijono,  Purnomo,  C.,  &  Nurhidayat,  A.  (2011).
Optimasi  kekuatan  tarik  serat  nanas  (Ananas Comous  L.  Merr)  sebagai  alternatif  bahan komposit  serat  alam. Prosiding  Seminar  Nasional Sains  Dan  Teknologi  Ke-2  Tahun  2011 ,  (2009), 153–158.
Yanti,  G.,  Zainuri,  Z.,  &  Megasari,  S.  W.  (2019). Analisis  penambahan  cocofiber  pada  campuran beton. Seminar Nasional Pakar Ke 2 Tahun 2019,
Buku 1 : Sains Dan Teknologi , 1 (2018), 1–6. Zainuri, Yanti, G., & Megasari, S. W. (2018). Optimasi Metode  Pemisahan  Serat  Pelepah  Kelapa  Sawit Terhadap  Kuat  Tekan  Bata  Ringan.  SIKLUS:
Jurnal Teknik Sipil, 4(2), 80– 90. https://doi.org/10.31849/siklus.v4i2.1186